64 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
Schmelzmasse (3.43 % 42,0, im Mineral gegen 4.38 Yo in der Schmelz- 
masse), aber andrerseits mit einem Zuwachs des Aciditätsgrades oder 
der Si-Menge (von 42.44%0 SzO, in der Schmelzmasse zu 43.17 % im 
Mineral). 
Das heisst, die Zusammensetzung des sich ausscheidenden Melilith- 
minerals beruht nicht ausschliesslich auf dem Aciditätsgrad oder der Sz- 
Menge der Schmelzmasse, sondern wird durch das gesamte Verhältnis 
St: Al,,re, : R geregelt. 
In Analogie hiermit darf auch angenommen werden, dass die Zusam- 
mensetzung der sich in den Eruptivmagmen ausgeschiedenen Plagioklase 
nicht, wie es öfter in den petrographischen Studien vorausgesetzt wird, 
ausschliesslich durch den Aciditåtsgrad, sondern durch das gesamte Ver- 
hältnis Sz: Al, : Ca: Na,,x, bestimmt wird. 
Aus den früheren Untersuchungen teils von Bourgeois (l. c., 1883) 
und teils von mir (s. namentlich Mineralbild. in Schmelzmassen, S. 143— 
145) ergiebt sich, dass die Bildung der Melilithmineralien freilich durch 
eine reichliche Ca-Menge in dem Schmelzfluss bedingt wird, dass aber 
ein ganz reiner Ca-Melilith (1Ca,4/,5i,0,9 : 1Ca,Si,0,,) — ohne 
Mg,Fe,Mn,Na,,K, — nicht zu existieren scheint; für die Entstehung des 
Meliliths scheint es nötig zu sein, dass jedenfalls etwas Ca durch 
Mg,Fe,Mn,Na,,K, ersetzt wird; jedenfalls ist es sicher, dass eine mehr 
oder minder untergeordnete Menge dieser letzteren Elemente die Bildung 
des Meliliths in hohem Grade befördert, — In Verbindung hiermit erin- 
nern wir daran, dass die sämtlichen bisherigen Analysen des natürlichen 
Meliliths einen nicht unwesentlichen Gehalt von Mg nebst Fe und Va, ,K, 
ergeben. 
Die Äkerman’schen Ca-Al,-Orthosilikatschmelzprodukte No. 12 und 5, 
von Zusammensetzung annåhernd wie Melilith (No. 12 mit 142, : 7.5 Ca, 
No. 5 mit 142, : 6Ca) und mit ganz wenig Mg,re,Na,, nämlich 1 Mg,re,Na, : 
15 Ca, zeigen Melilith, meist in ziemlich kleinen skelettförmigen Kry- 
stallchen, im Glas, welches letztere ganz reichlich vorhanden ist. 
Um gute Melilithkrystalle zu erzielen, schmolz ich zusammen — in 
Tiegel mit Einwägung ca. 20 kg. — S:0,,4/,0,, CaO und MgO in 
Proportionen wie bei Normalmelilith, also nach Formel 12, Ad, Si,0, 9: 
IR, Si3 09, und mit 1 Mg: 842 CaO (No. 100). Trotzdem aber die 
Abkiihlung — wie bei meinen anderen Pyrometerversuchen — von 1350 
herab bis zu 950° etwa 11/2 Stunden dauerte, bekam ich nicht eine durch- 
gängig krystalline Masse, sondern ein Glas nur mit etwa ein Zehntel 
Melilith, in skelettförmig aufgebauten Krystallen. — Um grosse Krystalle 
